Влияние тиомочевины и никотиновой кислоты на коррозионное поведение меди в сульфатных средах

ВЛИЯНИЕ ТИОМОЧЕВИНЫ и никотиновой кислоты НА КОРРОЗИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ МЕДИ В СУЛЬФАТНЫХ СРЕДАХ © А.А. Тяникова, Г.Г. Бердникова

В настоящей работе исследовано влияние кислотности среды, концентрации сульфат-иона, времени экспозиции, условий ограниченного и свободного доступа кислорода и добавок никотиновой кислоты (НК) и тиомочевины (ТМ) на коррозионное и электрохимическое поведение меди М1. Оценивались общие коррозионные потери гравиметрическим методом, а потенцио-статическим - влияние ПАВ на парциальные электродные реакции электрохимической коррозии.

Скорость коррозии меди М1 в 0,1-1 Н растворах серной кислоты слабо зависит от кислотности среды и существенно - от времени экспозиции и условий свободного доступа катодного деполяризатора. Так, увеличение длительности коррозионных испытаний с 24 до 192 часов снижает общие коррозионные потери в 2,3-10 раз в зависимости от условий, а ограничение доступа кислорода по результатам 24 часовых испытаний снижает их в среднем на порядок.

Основные закономерности, наблюдаемые при коррозии меди в сернокислых растворах, качественно сохраняются и в растворах Ыа^БО^ тех же концентраций, хотя потери металла в среднем на порядок ниже, чем для соответствующих сернокислых сред в тех же условиях. Повышение концентрации №2804 существенно и закономерно облегчает катодный процесс при одновременной тенденции к торможению анодного, тогда как закономерности влияния концентрации Н230^ на кинетику парциальных электродных реакций не выявлены.

Добавки азотсодержащих ПАВ - ТМ и НК в концентрации 10 3 моль/л являются ингибиторами коррозии меди в сернокислых растворах, причем, величина защитного действия ингибитора не зависит от концентрации фонового электролита и несколько выше для НК, чем для ТМ. Оба ПАВ преимущественно тормозят катодный процесс, а влияние их на анодную реакцию неоднозначно. В нейтральных сульфатных растворах исследованные ПАВ стимулируют растворение меди независимо от продолжительности испытаний.

Ингибирующее действие ТМ и НК в сернокислых растворах, видимо, связано с их способностью проявлять основные свойства в кислых растворах. В частности, НК может протонироваться по атому азота пиридинового цикла, ТМ способна к образованию солей по одной из аминогрупп. С другой стороны, действие ТМ и НК в качестве замедлителей коррозии меди в сернокислых растворах можно непосредственно связать с наличием в их молекулах гетероатомов, обладающих свободными парами электронов, что облегчает образование адсорбционных комплексов, прочно связанных с поверхностью металла. Стимулирование коррозии меди этими же добавками в нейтральных сульфатных растворах можно объяснить менее прочной связью адсорбционных комплексов с металлической поверхностью, чем с объемом раствора, либо стимулирующим влиянием продуктов превращения добавок.

ВЛИЯНИЕ МАСЛЯНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ВЫСШИХ АЛИФАТИЧЕСКИХ АМИНОВ (ВАА) ФРАКЦИИ С н-C го НА АТМОСФЕРНУЮ КОРРОЗИЮ СТАЛИ СтЗ

© А.Г. Шубина

В сообщении рассмотрена защитная эффективность составов ВАА фракции Сп-СзоП] "а базе минеральных (трансформаторное (ТМ) и индустриальное И-20А) масел по отношению к стали СтЗ в термовлагокамере Г-4 (ТВК Г-4) и в натурных условиях [2]. Концентрация амина в масле - 1, 5 и 10 мае. %.

Защитное действие (Z, %) изученных составов ВАА приближается к 100 % при испытании в 'ГВК Г-4 (время экспозиции 30 суток) (таблица 1).

Снижение в результате натурно-стендовых испытаний защитного действия рассматриваемых композиций

Таблица I

Результаты коррозионных испытаний стали СтЗ с нанесенной защитной пленкой масляной композиции в ТВК Г-4. Растворитель-основа (РО): числитель - масло И-20А, знаменатель - ТМ

Пленка Сач.ша, W3C. % z,%

Амины фракции С|7-С2и 1 99/97

в минеральном масле 10 99/99

РО 0 85/75